SEANCE DU 9 AOL'T 1920. 

 Rappelons que pour les aciers (alliages iVr-rarbone) on 



Troostite. — Agregat 1 





i° Pour les bronzes detain (alliages cuivre-etain), les etats austenitique 

 et martensitique ont ete observes : ce sont les constiluants denommes ^ et 

 « ^ strie » par Heycock et Neville; la colorabilite plus grande, sans resolu- 

 tion au microscope, caracterisant la troostite, ne peut guere se remarquer 

 nettement que par revenu des precedents; l'eutectoi'de se presente toujours 

 habituellement a Fetat granulaire (constituant « complexe » d'Heycock et 

 Neville), mais nous avons pu observer conjointement les deux aspects 

 lamellaire (voir/%. 1) et granulaire. 



2 Pour les bronzes d 'aluminium 1 alliages cuivre-aluminium '>, 1'etat 

 austenitique ne peut guere s'obtenir que par trempe, a parlir de Fetal 

 liquide, des bronzes d'aluminium speciaux; l'etat martensitique a ete 

 mentionne par divers auteurs (Breuil, Guillet, Campbell et Mathews, etc.); 

 1 etat troostitique, ties colorable, par Robin, qui a fait remarquer l'analogie 

 de cet alliage avec les aciers. Les deux aspects de l'eutecto'ide existent 

 comme nous l'avons montre en signalant l'aspect lamellaire oblenu dans 

 certains cas ('). 



3° Les laitons (alliages cuivre-zinc). — L'etat trempe correspondant a la 

 trempe a l'eau de petits echantillons est l'etat austenitique, c'est le consti- 

 tuant [J du diagramme; par contre, par refroidissement lent ordinaire, 

 1'eutectique est irresoluble au microscope, et Ton oblient le memc aspect 



(') Intern. Zeitsch. fur Urlall^roplde. t. V. iqi3. p. 20J. 



